natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This cycle shall be performed at least 10000 times and continued until 20000 times unless a leak before break appears;
Amennyiben a vizsgálat alatt meghibásodik egy olyan szelep, szerelvény vagy csővezeték, amely nem része a kialakításhoz tervezett védelmi rendszernek, ez érvényteleníti az eredményt.
The number of cycles to failure shall be reported, along with the location and description of the failure initiation.
1,65 m-nél rövidebb tartályok: a tartály középpontját a tűzforrás középpontja fölé kell helyezni.
Before reaching 10000 cycles, the container shall not fail or leak.
Legalább 1,65 m-es tartályok: ha a tartály az egyik oldalán nyomáscsökkentő készülékkel van felszerelve, a tűzforrásnak a tartály másik oldalánál kell kezdődnie.
After completing 10000 cycles, the container may leak before break.
Ha a tartály mindkét oldalán nyomáscsökkentő készülék van felszerelve, vagy több helyen a tartály hossza mentén, akkor a tűzforrás közepét az egymástól legnagyobb vízszintes távolságra lévő nyomáscsökkentő készülékek közé kell igazítani.
Retesting
Tűzforrás
Retesting is permitted for the ambient temperature pressure cycling test.
Egy 1,65 m hosszú egyenletes tűzforrással közvetlen lánghatást kell biztosítani a tartály teljes átmérője felületén.
A second test shall be performed on two containers which have been produced successively to the first container within the same batch.
Bármilyen tüzelőanyagot használó tűzforrás alkalmazható, feltéve, hogy elegendő és egyenletes hőt szolgáltat az előírt vizsgálati hőmérsékletek fenntartásához a tartály szellőztetése közben.
Finished containers shall be cycle tested, without showing evidence of rupture, leakage, or fibre unravelling, as follows:
A tűzforrás elrendezését megfelelő részletességgel fel kell jegyezni, hogy a tartály felmelegítése megismételhető legyen.
Condition for 48 hours at 0 kPa, 65 °C, and 95 per cent or greater relative humidity;
A tűzforrás bármilyen meghibásodása vagy összeférhetetlensége érvényteleníti a vizsgálati eredményt.
Hydrostatically pressurise for 3600 cycles not exceeding 10 cycles per minute, between not more than 300 kPa and not less than 3000 kPa at 65 °C and 95 per cent humidity.
Hőmérséklet- és nyomásmérések
Following the pressure cycling at high temperature, containers shall be submitted to the external leak test and then hydrostatically pressurised to failure in accordance with the burst test procedure.
A lángpróba során a következőket kell megvizsgálni:
The container shall comply with the external leak test requirements as defined in paragraph 2.3.6.3 below.
a tűz hőfokát közvetlenül a tartály alatt, a tartály feneke mentén legalább két helyen, legfeljebb 0,75 m távolságra egymástól;
The container shall achieve a minimum burst pressure of 85 per cent of the burst pressure.
a fal hőmérsékletét a tartály fenekén;
Retesting is permitted for the high temperature pressure cycling test.
a fal hőmérsékletét a nyomáscsökkentő készüléktől számított 25 mm-en belül;
While under 3000 kPa pressure, the container shall be submerged in soapy water to detect leakage (bubble test).
a fal hőfokát a tartály tetején, a tűzforrás közepén;
The container shall not show any leakage.
a tartályon belüli nyomást.
Retesting is permitted for the external leak test.
A hőelemek közvetlen lánggal való érintkezésének megakadályozására fémárnyékolást kell használni.
All the tests shall be performed at 40 °C on a container fuelled with commercial propane at 80 per cent of its water capacity.
A termoelemek elhelyezhetők fémtömbökben is, amelyek 25 mm2-nél kisebb méretűek.
The test shall be held during at least 8 weeks until the steady state permeation of the structure is observed during at least 500 hours.
A vizsgálat során a hőelemek hőmérsékletét és a tartálynyomást legfeljebb 2 másodpercenként fel kell jegyezni.
Then, the rate of the container weight loss shall be measured.
Általános vizsgálati követelmények
The graph of mass change per number of days shall be recorded.
A tartályt térfogatának 80 százalékáig fel kell tölteni LPG-vel (kereskedelmi tüzelőanyag), és vízszintes helyzetben méretezési nyomáson kell vizsgálni.
The rate of mass loss shall be less than 0,15 g/hour.
Közvetlenül a gyújtás után az 1,65 m hosszú tűzforrásnak közvetlen lánghatást kell biztosítania körben, a palack teljes felülete mentén.
Retesting is permitted for the permeation test.
A gyújtás után öt percen belül legalább egy hőelemnek jeleznie kell a legalább 590 °C-os tartály alatti tűz hőmérsékletét.
A container having successfully passed the permeation test shall be submitted to an ambient temperature pressure cycling test according to the requirements of paragraph 2.3.6.1 of this annex.
Ezt a hőmérsékletet a vizsgálat időtartama során fenn kell tartani, azaz addig, amíg a tartályban túlnyomás nem jelentkezik.
The container shall be sectioned and the liner/end boss interface shall be inspected.
A vizsgálati feltételek pontosságát környezeti körülmény nem befolyásolhatja (pl. eső, közepes/erős szél stb.).
The container shall comply with the ambient temperature pressure cycling test requirements.
Vizsgálati eredmények
Inspection of the liner/end boss interface of the container shall not reveal any evidence of deterioration, such as fatigue cracking or electrostatic discharge.
A tartály felszakadása érvényteleníti a vizsgálati eredményeket.
Retesting is permitted for the LPG cycling test.
3700 kPa-nál nagyobb nyomás – azaz a nyomáscsökkentő szelep beállított nyomásának (2700 kPa) 136 százaléka – a vizsgálat alatt érvényteleníti az eredményt.
This test shall only be performed on all-composite containers with a resin matrix having a glass transition temperature (Tg) below the design temperature + 50 °C.
3000 és 3700 kPa között a nyomás csak akkor érvényteleníti az eredményt, ha látható deformáció vehető észre.
One finished container shall be tested as follows:
Ha a védelmi rendszer viselkedése nem felel meg a gyártó előírásainak, és a vizsgálati feltételek enyhítéséhez vezet, a vizsgálat eredménye érvénytelen.
The container shall be pressurised to 3000 kPa and held at a temperature defined according to Table 3 on the basis of the test period duration:
Kompozittartálynál a felületen keresztüli LPG-kibocsátás elfogadható, ha szabályozva van.
Test temperature relating to the High temperature creep test duration
A gáz-halmazállapotú LPG kibocsátása a vizsgálat kezdete után 2 percen belül vagy percenként több mint 30 liter kibocsátása érvényteleníti a vizsgálati eredményt.
T (°C)
Az eredményeket vizsgálati jelentésben kell bemutatni, amelynek mindegyik tartály esetében legalább a következő adatokat tartalmaznia kell:
Exposure time (h)
i. a tartály konfigurációjának leírása;
The container shall be submitted to an external leak test.
a tartály elhelyezkedésének és a nyomáscsökkentő készüléknek a fotója;
The maximum allowed volume increase is 5 per cent.
az alkalmazott módszer, ideértve a mérések közötti időközt;
The container shall meet the requirements of the external leak test as defined in paragraph 2.4.3 of this annex and the burst test as defined in paragraph 2.2 of this annex.
a tűz meggyújtásától az LPG szellőzésének megkezdéséig eltelt idő és a tényleges nyomás;
Retesting is permitted for the high temperature creep test.
v. a légnyomás eléréséig eltelt idő;
Non-destructive examination
nyomás- és hőmérsékleti diagramok.
Welds shall be radiographed in compliance with ISO specification R 1106, using classification B.
A gyártó választhat, hogy valamennyi vizsgálatot egy tartályon végezzék-e el, vagy minden egyes vizsgálatot külön tartályon végezzenek-e el.
When a wire-type indicator is used, the smallest diameter of the wire visible may not exceed the value of 0,10 mm.
Ennél a vizsgálatnál a folyadékközeg víz/glikol keveréke vagy más olyan alacsony fagyáspontú folyadék, amely nem változtatja meg a tartály anyagának tulajdonságait.
When a stepped and holed type indicator is used, the diameter of the smallest hole visible may not exceed 0,25 mm.
0,568 kg/l referenciatömegű 80 % LPG töltésnek megfelelő súllyal feltöltött folyadékközeggel a tartályt neki kell ütköztetni a jármű hossztengelyével párhuzamosan (az x tengely az 1. ábrán) V = 50 km/h sebességgel egy szilárd éknek, amely vízszintesen rögzítve van, és merőleges a tartály mozgásának irányára.
Assessment of the weld radiographs shall be based on the original films in compliance with the practice recommended in standard ISO 2504, paragraph 6.
Az éket úgy kell elhelyezni, hogy a tartály súlypontja az ék közepét üsse meg.
The following defects are not acceptable:
Az ék α = 90° szöget zár be, és az ütési pontot legfeljebb 2,5 mm sugárral kell kerekíteni.
Cracks, inadequate welds or inadequate penetration of the weld.
Az ék L hossza legalább akkora, mint a tartály szélessége, figyelembe véve mozgását a vizsgálat alatt.
For the container wall thickness ≥ 4 mm, the inclusions listed below are regarded as acceptable:
Az ék H magassága legalább 600 mm.
Any gas inclusion measuring not more than a/4 mm;
Az ütéspróba eljárásának leírása
Any gas inclusion measuring more than a/4 mm but not more than a/3 mm, which is more than 25 mm away from other gas inclusion measuring more than a/4 mm and measuring not more than a/3 mm;
Megjegyzés:
Any elongated inclusion or any group of rounded inclusions in a row where the length represented (over a weld length of 12a) is not greater than 6 mm;
c.g. súlypont.
Gas inclusions over any 100 mm weld length, where the total area of all the figures is not greater than 2a mm2.
Olyan esetben, amikor a tartályt egynél több helyzetben lehet a járműbe beszerelni, minden helyzetet meg kell vizsgálni.
For the container wall thickness < 4 mm, the inclusions listed below are regarded as acceptable:
A vizsgálat után a tartályon külső szivárgási vizsgálatot kell elvégezni e melléklet 2.3.6.3. szakasza szerint.
Any gas inclusion measuring not more than a/2 mm;
A tartálynak meg kell felelnie az e melléklet 2.3.6.3. szakaszában leírt külső szivárgási vizsgálat követelményeinek.
Any gas inclusion measuring more than a/2 mm but not more than a/1,5 mm, which is more than 25 mm away from other gas inclusion measuring more than a/2 mm and measuring not more than a/1,5 mm;
Az ütéspróba megismétlése engedélyezett.
The macroscopic examination of a full transverse section of the weld shall show a complete fusion on the surface treated with any acid from the macro-preparation and shall not show any assembly fault or a significant inclusion or other defects.
Egy darab kész tartályon ejtőpróbát kell végezni környezeti hőmérsékleten belső nyomás alá helyezés és felszerelt szelepek nélkül.
In case of doubt, a microscopic examination should be made of the suspect area.
Az a felület, amelyre a tartályokat ejtik, legyen sima, vízszintes betonlap vagy padló.
Examination on the outside of the weld for metal containers
Az ejtési magasság (Hd) 2 m (a tartály aljáról mérve).
This examination is carried out when the weld has been completed.
Ugyanazt az üres tartályt a következőképpen kell leejteni:
The welded surface examined shall be well illuminated, and shall be free from grease, dust, scale residue or protective coating of any kind.
vízszintes helyzetben;
The fusion of the welded metal with the parent metal shall be smooth and free from etching.
függőlegesen mindkét végén;
There shall be no cracks, notching or porous patches in the welded surface and the surface adjacent to the wall.
os szögben.
The welded surface shall be regular and even.
Az ejtőpróba után a tartályon el kell végezni a környezeti hőmérsékleten végzett ciklikus nyomásvizsgálatot e melléklet 2.3.6.1. szakaszának követelményei szerint.
Where a butt weld has been used, the excess thickness shall not exceed 1/4 of the width of the weld.
A tartályoknak meg kell felelniük a környezeti hőmérsékleten végzett ciklikus nyomásvizsgálat követelményeinek e melléklet 2.3.6.1. szakasza szerint.
The bonfire test is designed to demonstrate that a container complete with the fire protection system, specified in the design, will prevent the burst of the container when tested under the specified fire conditions.
Az ejtőpróba megismétlése engedélyezett.
The manufacturer shall describe the behaviour of the complete fire protection system including the designed drop to atmospheric pressure.
A tartálytestet elfordulás ellen biztosítani kell, és a tartály végeire szerelt lezáró szerelvényre a szelepre vagy nyomáscsökkentő készülékre a gyártó által előírt nyomaték kétszeresét kell kifejteni, először a menetes csatlakozás meghúzási irányába, majd a lazítási irányába, végül pedig ismét a meghúzási irányába.
The requirements of this test shall be deemed to be fulfilled for any container having the following characteristics in common with the parent container:
A tartályon ezután külső szivárgási vizsgálatot kell elvégezni az e melléklet 2.3.6.3. szakaszában megadott követelmények szerint.
Same type approval owner,
A tartálynak meg kell felelnie az e melléklet 2.3.6.3. szakaszában leírt külső szivárgási vizsgálat követelményeinek.
Same shape (cylindrical, special shape),
A csavarónyomaték-próba megismétlése engedélyezett.
Same material,
Egy darab kész tartályt ki kell tenni 100 órára 30 %-os kénsavoldat hatásának (akkumulátorsav 1,219 fajsúllyal), miközben 3000 kPa-ra növelik a nyomást.
Same or greater wall thickness,
A vizsgálat alatt a tartály teljes területének minimum 20 %-át kénsavoldatnak kell borítania.
Same or smaller diameter (cylindrical container),
Ezután a tartályon felszakítási vizsgálatot kell elvégezni e melléklet 2.2. szakasza szerint.
Same height or smaller height (special container shape),
A mért felszakítási nyomásnak a tartály felszakítási nyomásának legalább 85 %-ának kell lennie.
Same or smaller external surface,
A savas környezeti vizsgálat megismétlése engedélyezett.
Same configuration of accessories fitted to the container [2].
Ultraibolya (UV) vizsgálat
Container set-up
Amikor a tartályt közvetlen napfényre teszik (üveg mögött is), az UV sugárzás károsíthatja a polimer anyagokat.
The container shall be placed in the designed position by the manufacturer with the container bottom approximately 100 mm above the fire source.
A gyártónak ezért igazolnia kell, hogy a külső réteg anyaga a 20 éves élettartama alatt ellenáll az UV sugárzásnak.
Shielding shall be used to prevent direct flame impingement on the fusible plug (PRD) if present.
Ha a külső rétegnek mechanikai (teherbíró) funkciója van, a tartályon felszakítási vizsgálatot kell elvégezni az e melléklet 2.2. szakaszának követelményei szerint, miután elegendő UV sugárzásnak tették ki.
The shielding shall not be in direct contact with the fusible plug (PRD).
Ha a külső rétegnek védelmi funkciója van, a gyártónak igazolnia kell, hogy a festés érintetlen marad 20 éven keresztül, hogy védje az alsó szerkezeti rétegeket az UV sugárzástól.
Any failure during the test of a valve, fitting or tubing that is not part of the intended protection system for the design shall invalidate the result.
Ha a külső rétegnek mechanikai funkciója van, a tartálynak meg kell felelnie a felszakítási vizsgálat követelményeinek e melléklet 2.2. szakasza szerint.
Containers with a length of less than 1,65 m.
Az UV-vizsgálat megismétlése engedélyezett.
The centre of the container shall be positioned over the centre of the fire source.
Ezeket a vizsgálati darabokat egy tartályból lehet venni.
Containers with a length equal to or larger than 1,65 m.
Kiegészítő tartozékok, ill. a tartályra szerelt tartozékok módosítása és kiterjesztése megismételt vizsgálat nélkül is lehetséges, ha a tartályt jóváhagyó típusjóváhagyó hatóságot értesítik arról, hogy ezeknek valószínűleg nincs jelentősebb kedvezőtlen hatásuk.
If the container is fitted with a pressure relief device at one side, the fire source shall commence at the opposite side of the container.
A típusjóváhagyó hatóság a felelős műszaki szolgálattól további vizsgálati jelentést kérhet.
If the container is fitted with pressure relief devices at both sides, or at more than one location along the length of the container, the centre of the fire source shall be centred midway between the pressure relief devices that are separated by the greatest horizontal distance.
A tartályt és a tartozékok konfigurációját az 1. függelék – 2B. melléklet mutatja be.
Fire source
1. függelék
A uniform fire source of 1,65 m length shall provide direct flame impingement on the container surface across its entire diameter.
A hosszirányú tompavarratok főbb típusai eltávolítható hátlapcsík (rendszerint réz)
Any fuel may be used for the fire source provided that it supplies uniform heat sufficient to maintain the specified test temperatures until the container is vented.
egyoldali hegesztésű zárt négyzet a) kétoldali hegesztésű zárt négyzet
During the bonfire test the following items shall be measured:
Példák a hegesztett fogazott szeleptányérokra
The wall temperature within 25 mm from the pressure relief device;
perem
The wall temperature on the top of the container, in the centre of the fire source;
2. függelék
The pressure inside the container.
Tartályok hosszirányú és körvarratokkal, a próbadarabok elhelyezkedése
Metallic shielding shall be used to prevent direct flame impingement on the thermocouples.
varrat
Alternatively, thermocouples may be inserted into blocks of metal, measuring less than 25 mm2.
az alapanyag szakítópróbája
During the test the thermocouple temperatures and the container pressure shall be recorded at intervals of 2 seconds or less.
a fenék alapanyagának szakítópróbája
General test requirements
a hosszirányú varratok szakítópróbája
Container shall be filled with 80 per cent in volume of LPG (commercial fuel) and tested in the horizontal position at working pressure;
a körvarratok szakítópróbája
Immediately following the ignition, the fire shall produce flame impingement on the surface of the container, along 1,65 m length of the fire source across the container;
hajlítóvizsgálat a hosszirányú varraton, a belső felület mechanikai feszültség alatt
Within 5 minutes of ignition at least one thermocouple shall indicate the temperature of fire just below the container of at least 590 °C.
hajlítóvizsgálat a hosszirányú varraton, a külső felület mechanikai feszültség alatt
Test results
(m1, m2) makrometszet szeleptalpvarratokon keresztül (oldalra felszerelt szelepblokk)
A burst of the container shall invalidate the test result.
ábra
A pressure of more than 3700 kPa, i.e. 136 per cent of the set pressure of the PRV (2700 kPa), during the test shall invalidate the test result.
Tartályok csak körvarratokkal és oldalra felszerelt szelepblokkokkal; a próbadarabok elhelyezkedése
A pressure between 3000 and 3700 kPa shall only invalidate the test result in case visible plastic deformation is observed.
a vagy b
In case the behaviour of the protection system does not comply with the specification of the manufacturer and it leads to a mitigating test condition the result shall be invalidated.
vagy (b) az alapanyag szakítópróbája
For a composite container a release of LPG via the surface is accepted in case of a controlled release.
ábra
A release of gaseous LPG within 2 minutes after the start of the test or a release capacity of more than 30 litres per minute shall invalidate the test result.
Tartályok csak körvarrattal és a fenékre szerelt szeleptalppal
The results shall be presented in a test summary and shall include the following data for each container as a minimum:
(m1, m2) makrometszet szeleptalpvarratokon keresztül
Description of the container configuration.
(A próbadarabok egyéb elhelyezkedését lásd a 2a. ábrán.)
Photo of the container set-up and PRD.
3. függelék
Applied method including time interval between measurements.
A hajlítóvizsgálat vázlata
Pressure and temperature diagrams.
Próbadarab a szakítópróbához a varratra merőlegesen
At the choice of the manufacturer, all the impact tests may be carried out on one container or each may be carried out on a different container.
4. függelék
For this test, the fluid medium shall be water/glycol mixture or another liquid having a low freezing point which does not change the properties of the container material.
elliptikus fenekek
A container filled with the fluid medium to the weight that equals the filling with 80 per cent of LPG with a reference mass of 0,568 kg/l, is projected, parallel to the length axle (x-axis in Figure 1) of the vehicle in which it is intended to be fitted at a velocity, V of 50 km/h, against a solid wedge, fixed horizontally, perpendicular to the movement of the container.
kosárgörbe alakú fenekek
The wedge shall be installed so that the centre of gravity (c.g.) of the container hits the centre of the wedge.
kosárgörbe alakú fenekeknél.
The wedge shall have an angle α of 90 degrees and the point of impact shall be rounded with a maximum radius of 2,5 mm.
A H/D és a C alaktényező közötti kapcsolat
The length of the wedge L, shall be at least equal to the width of the container in respect to its movement during the test.
A C alaktényező értékei, ha a H/D 0,20 és 0,25 között van.
The height H of the wedge shall be at least 600 millimetres.
A C alaktényező értékei, ha a H/D 0,25 és 0,50 között van.
Description of the impact test procedure
Megjegyzés: a köztes értékek lineáris interpolációval kaphatók.
Note:
5. függelék
c.g. centre of gravity
PÉLDÁK KÜLÖNLEGES EDÉNYEKRE
In the case where a container can be installed in more than one position in the vehicle, each position shall be tested.
Elliptikus edény
After this test, the container shall be submitted to an external leak test as defined in paragraph 2.3.6.3 of this annex.
Toroid alakú edény
The container shall comply with the external leak test requirements as defined in paragraph 2.3.6.3 of this annex.
Kettős edény
Retesting is permitted for the impact test.
Ikeredény
One finished container shall be drop tested at ambient temperature without internal pressurisation or attached valves.
6. függelék
The surface onto which the containers are dropped shall be a smooth, horizontal concrete pad or flooring.
ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK
The drop height (Hd) shall be 2 m (measured to the lowest point of the container).
Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség
The same empty container shall be dropped:
A kompozittartályokban használt anyagokat az ISO 175 szabvány szerint, 72 órán keresztül kell tesztelni szobahőmérsékleten.
In a horizontal position;
A vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség a szakirodalomból vett adatokkal is bizonyítható.
Vertically on each end;
A következő közegekkel való összeférhetőséget meg kell vizsgálni:
At an angle of 45°.
fékfolyadék;
Following the drop test, the containers shall be submitted to an ambient temperature pressure cycling test according the requirements of paragraph 2.3.6.1 of this annex.
ablaktisztító szer;
The containers shall comply with the requirements of the ambient temperature pressure cycling test according the requirements of paragraph 2.3.6.1 of this annex.
hűtőfolyadék;
Retesting is permitted for the drop test.
ólommentes benzin;
The body of the container shall be restrained against rotation and a torque of 2 times the valve or PRD installation torque specified by the manufacturer shall be applied to each end boss of the container, first in the direction to tighten a threaded connection, then in the untightening direction, and finally again in the tightening direction.
ioncserélt víz, nátrium-klorid (2,5 tömegszázalék ± 0,1 %), kalcium-klorid (2,5 tömegszázalék ± 0,1 %) és kénsav oldata, amely elegendő a pH 4,0 ± 0,2 oldathoz.
The container shall then be subjected to an external leak test in accordance with the requirements shown in paragraph 2.3.6.3 of this annex.
A vizsgálat elfogadásának kritériumai:
The container shall comply with the requirements of the external leak test as shown in paragraph 2.3.6.3 of this annex.
Nyúlás:
Retesting is permitted for the boss torque test.
A hőre lágyuló anyag nyúlásának a vizsgálat után legalább a kezdeti nyúlás legalább 85 százalékának kell lennie.
A finished container shall be exposed for 100 hours to a 30 per cent sulphuric acid solution (battery acid with specific gravity of 1,219) while pressurised to 3000 kPa.
Az elasztomer nyúlásának vizsgálat után legalább 100 százalékkal kell nagyobbnak lennie.